Srhmucksteine (kunstliche Schmucksteine) 



965 



der Basis tafelformig ausgebildete Kristallo, 

 die durcli aufgenommenes Chiomoxyd die 

 schone rote Farbe des feinen naturlichen Ru- 

 bins besaBen. Die Kristalle \varen immer 

 sehr klein mid diinn, nur wenige Millimeter 

 breit, ihre Herstellung war kostspielig, 

 praktische Bedeutung hat sie nicht erlangt. 

 Die auf diese Weise hergestellten Rubine 

 sind \vohl auch rubis scientifiques ge- 

 nannt worden. Wie in der Form und Farbe 

 stimmen diese Rubine auch in der Licht- 

 brechung und Starke der Doppelbrechung 

 mit den natiirlichen iiberein. Die Brechungs- 

 exponenten hat Melczer gemessen, die 

 eines dunkelroten Rubins von Birma sind 

 zum Vergleich daneben gestelll: 



Fremyscher Rubin 

 Birmarubin 



C. 



co =-- 1,7681 

 e = = 1,7597 

 co == 1,7685 

 s == 1,7594 



D. 



1,7715 

 1,7630 

 1,7715 

 1,7632 



In vollkommener Weise ist die Synthese 

 des Rubins Marc Paquier und besonders 

 A. Verneuil in Paris gelungen, der sich 

 seit dem Jahre 1888, anfangs gemeinsam 

 mit Fremy, da-mit beschaftigt und seine 

 Erfahrungen im Jahre 1902 und 1904 ver- 

 offentlicht hat. Die Darstellung nach dem 

 Verfahren von Verneuil zerfallt in zwei 

 Prozesse, die Herrichtung des Rohmaterials 

 und das Schmelzen des Toner depulvers in 

 hierzu besonders konstruierten Apparaten. 



3a) Bereitung des Rohmaterials. 

 Die Tonerde wird aus Ammoniak-Tonerde- 

 alaun, der durch mehrmaliges Umkristalli- 

 sieren gereinigt ist, gewonnen, indem ihr 

 Hydrat aus der Alaunlosung durch Ammo- 

 niak gefallt, ausgewaschen, getrocknet, ge- 

 gliiht und aufs feinste gemahlen wird. Das 

 zur Erzielung der roten Farbe erforderliche 

 Chromoxyd wird entweder als solches dem 

 Pulver zugesetzt oder aus einer isomorphen 

 Mischung von Ammoniak-Tonerclealaun mit 

 Chromalaun in derselben Weise dargestellt 

 wie die reine Tonerde. Der Gehalt des Pulvers 

 an Chromoxyd betragt je nach der Intensitat 

 der Farbe, die erzielt werden soil, bis zu 

 2,5%. Zur Befb'rderung der Kristallisation 

 wird nach den Angaben Verne nils dem 

 Pnlver eine kleine Menge von Kalium- 

 carbonat zugesetzt. Ueber diese und etwaige 

 andere Zusatze ist schwer etwas Zuverlassiges 

 zu eifahren, da dies geheim gehalten wird. 



3b) Apparat, Der von Verneuil zur 

 Synthese des Rubins konstruierte Apparat 

 ist von ihm in den Annales de Chi mi e et de 

 Physique, 8. serie, t. Ill, im Jahre 1904 be- 

 schrieben und abgebildet worden. Die in 

 Deutschland zur Verwendung kommenden 

 Apparate sind genau nach dem gleichen Prin- 

 zip gebaut. Der obere Teil besteht aus einer 

 zylindrischen, nach unten konisch zulaufenden 



Biichse P, welche das Tonerdepulver aufzu- 

 nehmen hat; am imteren Ende der Biichse 

 bet'indet sich ein Sicb, das nur feinst ver- 

 teiltes Pulver hindurchlaBt, oben ist die 

 Biichse durch einen 

 1 Jcckel verschlos- 

 sen. Damit das 

 Pulver hindurch- 

 fallt. wird die 

 Biichse in kurzen 

 Zwischenraumen 

 erschiittert, ent- 

 weder durch einen 

 elektrischen Ham- 

 mer M oder da- 

 durch, daB der 

 Deckel durch einen 

 Stift gehoben wird 

 und wieder nieder- 

 fallt. Dies wird 

 durch einen an 

 einer Welle be- 

 imdlichen Stift 

 bewirkt, die tiber 

 die in einer Reihe 

 aufgestellten Ap- 

 parate hinlauft 

 und durch eine 



Maschine oder 

 Uebertragung ge- 

 dreht wird. Dei- 

 Deckel ist auf der 

 Biichse exzentrisch 

 drehbar und durch 

 eine Verschiebung 

 kann die Starke 



I 



der Erschittterung Fig. 3. Der von A. Ver- 

 reguliert werden. aeuil zur Synthese des 

 Durch diese Vor- Bohbj^;-^ 

 richtung wird eine 

 der wesentlichsten 



Bedingungen zur Synthese erfiillt, das gleich- 

 maBige Ausstieuen des Pulvers in fein ver- 

 teiltem Zustand, was Verneuil ,,semage", 

 die Aussaat, nennt. 



Das durch die Erschiitterung heraus- 

 fallende Pulver - - jedesmal nur sehr wenig 

 - wird durch den in den oberen Teil des 

 Apparates bei eingepreBten Sanerstoff 

 nach unten geblasen und fallt in einer eisernen, 

 nach unten sich verjiingenden Rohre, die 

 genau vertikal gerichtet sein muB, auf einen 

 in der Mitte des Apparates befindlichen, 

 etwa bleistiftdicken Stift R aus feuerfestem 

 Material und wird auf diesem geschmolzen. 

 Wesentlich ist hierbei, daB der geschmolzene 

 Tropfen die Unterlage nur in einem Punkt 

 beriihrt, urn das Rissigwerden der Schmelz- 

 tropfen zu vermeiden. 



Die erforderliche hohe Temperatur wird 

 durch Leuchtgas (oder Wasserstoff ) und Sauer- 

 stoff erzeugt, der Sauerstoff wird einer Bombe 

 entnommen, die neben dem Apparat aufge- 



